486 PLO 



dans le fourneau, la réduction de l'oxide s'opère en même 

 tein])s que l'acide carbonique se dégage, et le plomb coule 

 en abondance; les scories qui, fondues, occupent la partie 

 supérieure du bain, préservent le métal d'une nouvelle oxida- 

 tion , ainsi que de la vaporisation. 



Dans les fonderies dépendantes du Bleiberg (non loin de 

 Cologne), le plomb carbonate terreux contenant un peu de 

 galène et Javé préalablement, est fondu dans des fourneaux 

 à manche, de 4 à 6 pieds d'élévation; on le mêle avec de la 

 castine (chaux carbonatée) et des scories de forge : les souf- 

 flets sont en cuir et souvent mus à bras d'homme. 



c) Traitement du plomb phosphalé. Ce minéral se trouve ra- 

 rement en assez grande abondance pour être fondu seul; 

 cependant on exploite dans les mines d'Erlenbach et Kotzen- 

 thal, près de Wissembourg, un mélange de plomb phosphaté 

 et carbonate dont on retire le métal par un procédé fort 

 simple. 



Ce minerai est débourbé, trié, criblé, et ensuite bocardé 

 et lavé sur des tables dormantes. La fonte s'opère dans un 

 fourneau à réverbère à deux chauffes alimentées par du bois: 

 la cheminée est placée au milieu du fourneau; la sole incli- 

 née présente une rigole qui aboutit à une ouverture par la- 

 quelle coule le plomb qui vient se rassembler dans une chau- 

 dière placée à l'extérieur sur le devant du fourneau , et 

 chauffée séparément par- dessous à l'aide d'un petit feu de 

 bois; chaque opévfition dure sept heures, après lesquelles, le 

 plomb cessant de couler, on retire le résidu de la fonte de 

 dessus la sole et l'on recharge aussitôt de nouveau minerai: 

 on ajoute le charbon en poussière nécessaire à la réduction 

 du phosphate , lorsque la matière a acquis un certain degré de 

 chaleur que l'expérience a appris à connoître. Ti'ois hommes 

 sont employés à cette opération, et brassent de quart d'heure 

 en quart d'heure, et avec des ringards, la matière étendue 

 sur la sole. Le plomb obtenu est moulé en saumons; les ré- 

 sidus ou crasses retirées du fourneau, n'ont point été Jusqu'ici 

 soumis à un traitement subséquent, pour en retirer le plomb 

 qu'elles contiennent vraisembablement encore en quantité 

 notable. 



Dahs les premières fontes qui furent faites avec le minerai 



